DES Scl£NCi:j. 507 



Seconde Section. 

 De la Brafque. 



L'on fait que la brafque fervant à la préparation des 

 fourneaux, eft comporée de charbon de bois pilé & tamifé, 

 & d'argile féchée , à quoi on ajoute, dans certains cas, du fabie. 

 Il eft des fontes qui exigent une brafque pefante, c'eft-à-dire, 

 environ autant d'argile que de charbon. 11 en eft d'autres 

 où il faut employer de la brafque légère, c'eft-à-dire, deux, 

 trois & quatre parties de charbon fw une d'argile. Les 

 Allemands, en cela, comme en toute autre chofe, fuivent 

 leur routine ou coutume. Par exemple , dans la bafte 

 Allemagne, la brafque du fourneau de rafraichifllment eft 

 compofée de trois parties de charbon Scd'une d'argile, ^l^oye^ 

 Schluttcr, page ^ i g) : & j'ai vu, avec feu M. Jars, qu'à la 

 fonderie de liquation de Grunthal, on compofoit la brafque, 

 pour ce même objet, de deux parties d'argile & d'une feule 

 de charbon , voilà une différence bien grande. La raifon 

 pour laquelle les ouvriers de cette fonderie mettent une 

 auftî forte partie d'argile, eft fondée fur ce qu'ils croient 

 que de la brafque plus légère ne réfifteroit pas bien, particuliè- 

 i-ement au baffin de l'avant- foyer qui doit, autant qu'il eft 

 pofllble, conferver fes dimenfions durant tout un rafraîchif- 

 fement, afin qu'il ne contienne qu'autant de métal qu'il en 

 eft néceffiire pour former une pièce de liquation. 



On peut remédier à l'agrandiflement du baffin , en 

 employant , pour cette partie feulement , de la brafque 

 compofée de parties égales decharbonSc d'argile, & compofer 

 celle de l'intérieur du fourneau , de deux parties de charbon 

 & d'une partie d'argile. Je penfe que c'eft la meilleure 

 proportion pour le travail en queftion. 



La brafque trop pefante eft fujette à occafionner des amas 

 de matièresqui reftent i/ifofhIiies,8i qui obftruent le fourneau. 

 D'un autre côté, il n'eft pas néceffaire que la brafqne foit 



Sffij 



